238 ADKIAN XELLEZ PIZARUO 



palas de cuchara. La manera más conveniente de ejecutar la revoltu- 

 ra, es por capas alternadas de mezcla y material, procurando que la 

 capa de mezcla sea próximamente doble en espesor á la del material, 

 procediendo en seguida á la operación de la revoltura, por medio de 

 la pala. Para manejar los fragmentos del material empleado, se usan 

 unas herramientas especiales de acero, dentadas, á manera de biel- 

 dos, con cuyos instrumentos se facilitan demasiado las operaciones. 



No está por detnás advertir, que la operación de incorporar la mez- 

 cla con el material, para obtener el betón, encierra la preparación pre- 

 via de la mezcla, pues nunca debe procederseá la confección simultá- 

 nea de la mezcla y del betón. 



Así como la arena desempeña el importante papel de extender y re- 

 partir uniformemente la acción de la substancia aglutinante en la masa 

 de la mezcla; de la misma manera, el principal objeto de la argamasa 

 en la confección del betón, es la de reunir entre si los fragmentos 

 desiguales del material empleado, para obtener una masa compacta, 

 apretada y uniforme. De esto deducimos, que en la fabricación del be- 

 tón, influye evidentemente la perfecta preparación de la mezcla em- 

 pleada. 



El betón debe irse preparando á paso y medida, que se necesite, 

 especialmente si entra en su confección una mezcla hidráulica, pues 

 ya sabemos que el fraguado de ésta clase de mezclas, es relativamente 

 rápido. 



Respecto á la cantidad de agua, debe procurarse que sea la necesa- 

 ria, para obtener una pasta sobre la cual pueda apisonarse; pues si es 

 demasiada, no se consigue la compresión conveniente, siendo de ob- 

 servarse que los operarios casi siempre se exceden, intencionalmente, 

 en la proporción de agua, porque de ésta manera se les facilita el ba- 

 tido, razón por la cual es necesario establecer una estricta vigilancia. 



La producción diaria de betón, por obrero, en un día de ocho horas 

 de trabajo, puede estimarse en promedio, en 1.6 m^ 



